Achtzehnter Absclinitt. Fasern. I79 



A'ortheil wird benutzen können. Es handelt sich nur darum, die Farben, 

 beziehungsweise die Farbentüne (z. B. roth I, roth JI), welche die ein- 

 zelnen Fasern im Polarisationsmikroskop erreichen, richtig zu bestimmen. 

 Zur genauen Ermittelung der Polarisationsfarben kann man sich mit ^■or- 

 theil des Gypsplättchen Roth I (Roth erster Ordnung! bedienen. Wenn 

 die optische Hauptachse') dieses Gypsplättchens mit jener der Faser zu- 

 sammenfällt, so erhält man bestimmte Additionsfarben. Wenn aber 

 die optische Hauptachse des Gypsplättchens senkrecht auf der optischen 

 Hauptachse der Faser steht, so erhält man bestimmte S üb tractions färben. 

 'Nach den von Remec angestellten Beobachtungen geben die meisten 

 Fasern (Flachs, Hanf, Jute, Ramiefasern, Manilahanf, Pitefaser, afrika- 

 nische Piassave) zu grau I als Additionsfarbe indigo H und als Sub- 

 tractionsfarbe orange I. Bei diesen Fasern fällt die optische 

 Hauptachse mit der Faserrichtung zusammen. 



Ein entgegengesetztes Verhalten wurde von Remec bei der Gocos- 

 nussfaser, bei der brasilianischen Piassave und bei der Tillandsia- 

 faser gefunden. Bei diesen Objecten steht die optische Haupt- 

 achse senkrecht zur Längsrichtung der Faser. (S. auch unten 

 bei der -Charakteristik der Fasern«.) 



Die Wärmeleitung^) der Pflanzenfasern scheint nach meinen Ver- 

 suchen in der Richtung der Faser stets eine grössere als senkrecht da- 

 rauf zu sein. Ich habe den Bast der Linde und zahlreicher anderer 

 Pflanzen, welche Fasern liefern, mit einer Wachsschicht überzogen und 

 von rückwärts mit der Spitze einer heiss gemachten Nadel berührt. Es 

 schmolz das Wachs stets in Form einer deutlichen Ellipse, deren grosse 

 Achse in die Längsrichtung der Fasern zu liegen kam. Die kleine Achse 

 der Ellipse verhielt sich zur grossen Achse fast immer wie 3:4 bis 3 : 5, 

 woraus sich ergiebt, dass die Wärmeleitung der Fasern in der Faser- 

 richtung bedeutend grösser als in der darauf senkrechten sein müsse. 



Hygroskopicität. Eine nicht nur für die Charakterisirung, son- 

 dern auch für die Werthbestimmung der Fasern sehr bemerkenswerthe 

 physikalische Eigenschaft ist deren Hygroskopicität. Es liegen hierüber 

 nur bezüglich sehr weniger Fasern genauere Versuche vor, und doch ist 

 die Kenntniss des Umstandes, in wie weit eine Pflanzenfaser die Fähig- 

 keit besitzt, Wasserdampf aus der Atmosphäre aufzunehmen, für alle 

 käuflichen Fasern von praktischem Werthe. Da die Fasern fast stets 

 nach dem Gewichte verkauft werden, so sollte der Käufer wohl beachten, 

 wie viel Wasser seine Waare enthält. Obschon nun hierauf bei der 



1) Unter optischer Haupttichse ist hiei* immer die längste Achse des Elasti- 

 citätsellipsoids zu verstehen. 



2) S. erste Auflage dieses Werkes, p. -292. 



